http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v3i2.71
Prasetya,  I.,  Krasna,  W.A.  (2020)  Kajian  Pemanfaatan  Agregat  Lokal  Kalimantan  Selatan  sebagai  Material Perancangan Beton Normal. Buletin Profesi Insinyur 3(2) 077-082

## Kajian Pemanfaatan Agregat Lokal Kalimantan Selatan sebagai Material Perancangan Beton Normal
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kuat  tekan beton  dengan  variabel  agregat  dan  air  dari  beberapa lokasi  kuari  di  Kabupaten  Tanah  Laut  dan  Kabupaten Banjar  Kalimantan  Selatan.  Pada  penelitian  ini  telah dilakukan  pemeriksaan  bahan  campuran  beton  (baik kerikil,  pasir  dan  air  yang  digunakan),  pembuatan rencana  campuran  beton,  serta  hasil  uji  tekan  sampel beton  dan  rekomendasi  yang  dapat  diberikan. Pada penelitian ini menggunakan acuan pembuatan campuran  beton  (Job  Mix)  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  11/PRT/M/2013  tentang Pedoman  Analisis  Harga  Satuan  Pekerjaan  Bidang Pekerjaan  Umum. Untuk  kerikil  yang  diuji  yaitu  batu batu  split  Katunun,  batu  split  gunung  Martadah  dan batu  split  gunung  Awang  Bangkal.  Adapun  air  yang diuji adalah air dari sungai maluka dan awang bangkal. Adapun air PDAM juga digunakan pada sampel kontrol. Adapun  faktor  air  semen  ditetapkan  sebesar  0.5 terkecuali  campuran  beton  dengan  agregat  Awang Bangkal  dan  air  PDAM  yang  menggunakan  faktor  air semen  0.4,  0.45  dan  0.5.  Dari  penelitian  ini  diketahui bahwa  agregat  batu  gunung  Martadah  memberikan nilai  kuat  tekan  yang  lebih  konsisten.  Adapun  untuk struktur  beton  dengan  kekuatan  sedang,  penggunaan agregat  Awang  Bangkal  sangat  direkomendasikan. Sedangkan  ketiga  jenis  air  yang  diujikan  pada penelitian ini dapat digunakan dalam campuran beton.
Kata  kunci :  agregat  lokal,  campuran  beton,  kuat  tekan beton
Diajukan: 31 Mei 2020 Direvisi: 23 Juni 2020 Diterima: 18 September 2020 Dipublikasikan online: 19 September 2020

## Irfan Prasetia
1 Wiku A. Krasna 2
1 Program Studi Program Profesi Insinyur, Universitas Lambung Mangkurat
2 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Lambung Mangkurat

##  iprasetia@ulm.ac.id

## Pendahuluan
Dalam  pembuatan  beton  untuk  konstruksi,  banyak metode  atau  inovasi  perancangan job  mix beton  yang telah  dikembangkan.  Inovasi  tersebut  dimaksudkan untuk  meningkatkan  kekuatan  beton,  menekan  biaya material  atau untuk pembuatan green concrete . Selain itu,  perkembangan  teknologi  beton  dari  segi  material, metode  kerja,  serta  mesin  dan  peralatan,  telah membuka  peluang  penelitian  yang  lebih  luas, khususnya  untuk  mempermudah  perkerjaan  dibidang konstruksi.
Dalam  hal  inovasi  material,  penelitian  mengenai pemanfaatan  agregat  lokal  sebagai  bahan  campuran beton  mulai  dikembangkan.  Salah  satunya  adalah penelitian  yang  dilakukan  oleh  Iskandar,  dkk.  (2005). Pada  penelitian  ini  berfokus  kepada  pemanfaatan agregat  lokal  Kalimantan  untuk  mendapatkan  nilai slump yang ideal pada campuran beton  mutu 50 MPa. Selain  itu,  penelitian  dengan  agregat  lokal  Pelaihari, Banjarmasin  dan  Palangkaraya  untuk  campuran  beton mutu 50 MPa juga telah dilakukan oleh Yudiawati, dkk (2017)  dengan  hasil  yang  memuaskan.  Penelitian sejenis  juga  dilakukan  oleh  Rusdiyanur  dan  Prasetia (2018) dengan memanfaatkan agregat lokal
Kalimantan  Timur,  dimana  campuran  beton  dapat menghasilkan  beton  dengan  mutu  hingga  25  MPa. Kemudian,  Darwis,  dkk  (2017)  telah  menemukan bahwa  pemanfaat agregat  lokal  Merak  dapat digunakan  pada aplikasi beton non-pasir dengan rasio perbandingan  semen  dan  agregat  yang  ideal  sebesar 1:6  dengan  kuat  tekan  beton  sebesar  3,712  MPa. Adapun  pemanfaatan  agregat  lokal  manado  pada aplikasi Self  Compacting  Concrete (SCC),  telah dilakukan  oleh  Nicolaas  dan  Slat  (2019).  Hasil penelitian  diketahui  bahwa  agregat  lokal  Manado dapat  digunakan  pada  beton  SCC  dengan  nilai    kuat tekan    optimum    pada    umur    28    hari  sebesar  30,36 MPa, dan kuat lentur sebesar 3,94 MPa.
Selain  itu,  penelitian  mengenai  pengaruh  agregat lokal  Kalimantan  dengan  material  tambah/  zat  aditif pada  campuran  beton  juga  telah  dilakukan  oleh beberapa peneliti (Dermawan, Fauzan, & Yuniar, 2016; Hariyono,  Surya,  &  Purnamasari,  2018;  Permatasari, 2019;  Prasetia  &  Maulana,  2019;  Prasetia  &  Rizani, 2019).  Penelitian  tersebut  diantaranya  dilakukan terutama  untuk  memberikan  solusi  terhadap  kualitas agregat  lokal  yang  dianggap  rendah  sehingga  kurang baik  apabila  digunakan  sebagai  bahan  campuran beton.  Dengan  menambahkan  material  tambah/zat
http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v3i2.71
aditif pada campuran beton terbukti dapat memberikan  kompensasi  terhadap  kualitas  agregat lokal yang kurang baik.
Apabila ditinjau dari pertambangan kuari yang ada, Kalimantan  Selatan  (Kalsel)  memiliki  pertambangan kuari  pasir  dan  batu  yang  cukup  banyak,  disamping pertambangan  batubara  dan  logam  mulia.  Dari  kuari- kuari  tersebut,  dimungkin  bahwa  agregat  lokal  yang ada  memiliki  kualitas  yang  bervaiasi,  sehingga mengakibatkan adanya kemungkinan tidak seragamnya  kualitas  beton  yang  dihasilkan.  Selain  itu, harga  agregat  dari  kuari-kuari  tersebut  juga  berbeda- beda.  Perbedaan  kualitas  dan  harga  agregat  tentunya akan  mengakibatkan  terjadinya  perbedaaan  kualitas dan  harga  beton  yang  dihasilkan  oleh  perusahaan ready mix.
Mengingat  banyaknya  pertambangan  kuari  pasir dan  batu  yang  ada  di  Kalsel,  beberapa  jenis  agregat lokal  masih  belum  diteliti  dengan  baik.  Seperti misalnya  penelitian  terkait  material  Batu  Split  Gunung Martadah.  Selain  itu,  pengaruh  sumber  air  lokal  yang berbeda  terhadap  kualitas/mutu  beton  juga  belum banyak  diteliti.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini bermaksud  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel agregat dan air  dari kuari yang berbeda terhadap kuat tekan  beton.  Adapun  agregat  lokal  dan  sumber  air yang  diteliti  adalah  dari  lokasi  kuari  di  Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar.

## Metode
Agregat  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu agregat  batu  split  Katunun,  batu  split  gunung Martadah,  dan  batu  split  gunung  Awang  Bangkal. Ketiga  material  kerikil  tersebut  diambil  dari  masing- masing  2  kuari  di  Kabupaten  Banjar  dan  1  kuari  di Kabupaten  Tanah  Laut.  Sedangkan  pasir  yang digunakan  berasal  dari  pasir  awang  bangkal.  Adapun air  yang  diuji  adalah  air  baku  yang  sering  digunakan sebagai bahan campuran beton di Wilayah Kalimantan Selatan  yaitu    air  dari  sungai  maluka  dan  awang bangkal.  Sedangkan  air  PDAM  juga  digunakan  pada sampel  kontrol.  Untuk  mengetahui  kualitas  air  yang digunakan,  pemeriksaan  kualitas  air  terhadap  sumber air  sungai  maluka  dan  awang  bangkal  meliputi pemeriksaan  pH,  TSS,  TDS,  Clorida,  SO 4 ,  Mg,  CO 2 , Agrisif,  minyak  dan  lemak,  serta  KMNO 4 juga dilakukan.
Untuk menguji kekuatan beton yang dihasilkan dan untuk  mengetahui  tingkat  keekonomisan  bahan campuran  beton  yang  digunakan,  maka  perencanaan campuran  beton  yang  digunakan  pada  penelitian  ini menggunakan acuan pembuatan campuran beton (Job Mix)  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  No.  11/PRT/M/2013  tentang  Pedoman  Analisis Harga  Satuan  Pekerjaan  Bidang  Pekerjaan  Umum. Adapun  faktor  air  semen  ditetapkan  sebesar  0.5 terkecuali  campuran  beton  dengan  agregat  Awang Bangkal  dan  air  PDAM  yang  menggunakan  faktor  air semen  (fas)  sebesar  0.4,  0.45  dan  0.5.  Sedangkan semen yang digunakan adalah semen jenis PCC.
Terdapat  11 variasi sampel  dengan  aggregat  kasar, air  dan  faktor  air  semen  yang  berbeda-beda.  Adapun masing-masing  variasi  akan  dibuat  sampel  beton berbentuk silinder dengan ukuran 15 x 30 cm sebanyak 2  buah  sampel  untuk  pengujian  umur  21  hari  dan sebanyak  3  buah  sampel  untuk  pengujian  umur  28 hari,  sehingga  total  sampel  yang  dibuat  berjumlah  55 buah  sampel.  Untuk  pengujian  kuat  tekan  beton berdasarkan  SNI  1974:2011.    Varisasi  sampel  yang dibuat dapat dilihat pada Tabel  1. Sedangkan Rencana campuran  beton  secara  lengkap  dapat  dilihat  pada Tabel 2.

## Tabel 1 Variasi sampel yang digunakan pada penelitian
No Kode Sampel Sumber Air Sumber Agregat fas 1 MA Sungai Maluka Awang Bangkal 0.50 2 MK Sungai Maluka Katunun 0.50 3 MM Sungai Maluka Martadah 0.50 4 AA Awang Bangkal Awang Bangkal 0.50 5 AK Awang Bangkal Katunun 0.50 6 AM Awang Bangkal Martadah 0.50 7 PA PDAM Awang Bangkal 0.50 8 PA 0.40 PDAM Awang Bangkal 0.40 9 PA 0.45 PDAM Awang Bangkal 0.45 10 PK PDAM Katunun 0.50 11 PM PDAM Martadah 0.50 Tabel 2 Rencana campuran beton yang digunakan pada penelitian No Material Job Mix fas 0.5 per 5 sampel Job Mix fas 0.45 per 5 sampel Job Mix fas 0.4 per 5 sampel 1 Air (lt) 7.12 7.12 7.12 2 Semen (Kg) 14.24 15.83 17.82 3 Pasir (Kg) 22.32 21.69 20.90 4 Batu (Kg) 33.48 32.52 31.33

## Hasil Kerja

## Hasil pemeriksaan kualitas air
Air  didalam  campuran  beton  tidak  saja  berguna  untuk proses hidrasi semen, tetapi juga  untuk  mengubahnya menjadi  pasta  sehingga  betonnya  menjadi  lecak (workable). Untuk itu, penting untuk  menggunakan air dalam  campuran  beton  yang  memiliki  kualitas  yang baik  sehingga  dapat  meningkatkan  mutu/kualitas beton.  Untuk  hal  tersebut,  maka  pada  penelitian  kali ini,  air  yang  digunakan  sebagai  campuran  beton  tidak hanya  bersumber  dari  air  PDAM  saja,  melainkan  juga bersumber  dari  sumber-sumber  air  yang  biasanya digunanakan  baik  oleh  perusahaan  ready  mix  tetapi juga oleh masyarakat untuk pembuatan beton.
http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v3i2.71
Tabel 3 Hasil pemeriksaan kualitas air
No Parameter Satuan Hasil Analisa Kadar Maksimum Sungai Maluka Bati-Bati Awang Bangkal A B 1 pH mg/L 6.28 7.27 6 - 9 - 2 Total Dissolved Solid (TDS) mg/L 40 86 - < 2000 3 Total Suspended Solid (TSS) mg/L 23 8 1500 - 4 Klorida mg/L 18.9 21.9 600 < 500 5 Sulfat mg/L 34.1 19.3 400 < 1000 6 Magnesium mg/L 10.7 15.5 - - 7 CO 2 Agresif mg/L - - - - 8 Minyak dan Lemak mg/L - - - - 9 Zat Organik KMnO 4 mg/L 18.4 17.2 10 10 Ket:
A = Persyaratan Kualitas Air Bersih dari Permenkes RI No. 416/Menkes/PER/IX/1990 B = SNI S-04-1989-F
Sesuai  dengan  lingkup  penelitian  yang  telah disebutkan diawal, sumber air yang digunakan diambil dari 1 (satu) lokasi air di Kabupaten Banjar dan 1 (satu) lokasi  sumber  air  di  Kabupaten  Tanah  Laut.  Pada Kabupaten  Banjar,  sampel  air  diambil  dari  lokasi Awang Bangkal Kabupaten Banjar. Sedangkan lokasi air di  Kabupaten  Tanah  Laut  diambil  dari  Sungai  Maluka Kecamatan  Bati-Bati.  Adapun  parameter  standar  baku yang digunanakan adalah merujuk kepada Persyaratan Kualitas Air Bersih dari Permenkes RI No. 416/Menkes/PER/IX/1990  dan  SNI  S-04-1989-F.  Hasil Pemeriksaan  Kualitas  air  secara  lengkap  dapat  dilihat pada Tabel 3.
Dari  hasil  pemeriksaan  kualitas  air  yang  dilakukan, terlihat  bahwa  semua  sumber  air  dapat  dikatakan memenuhi  syarat  sebagai  air  untuk  campuran  beton. Hal  ini tertutama karena kandungan sulfat dan klorida didalam  ketiga  air  tersebut  jauh  dibawah  kadar maksimum  yang  ditetapkan  baik  pada  permenkes maupun  SNI.  Selain  itu,  pH  ketiga  sampel  air  juga berkisar  di  nilai  7  dimana  syarat  pH  air  untuk  beton berkisar antara 6 s.d 8.
Adapun  untuk  Zat  organik  KMnO4,  terlihat  bahwa nilainya  untuk  air  Sungai  Maluka  dan  Awang  Bangkal lebih  tinggi  dari  kadar  maksimum  yang  ditetapkan. Adanya  nilai  kandungan  organik  yang  sedikit  lebih tinggi  dari  batas  maksimum  dapat  dikhawatirkan  akan memberikan  pengaruh  terhadap  waktu  pengikatan semen  dan  kekuatan  beton.  Walaupun,  hanya parameter uji ini saja yang perlu untuk di analisa lebih lanjut. Untuk itu, pembuatan beton dengan menggunakan    air  tersebut  penting  untuk  dilakukan agar  dapat  memberikan  kejelasan  apakah  akan mengurangi mutu beton atau tidak.

## Hasil uji kuat tekan umur 21 hari
Sebanyak  2  (dua)  buah  sampel  dari  masing-masing variasi  diambil  untuk  diuji  kuat  tekan  pada  umur  21
hari.  Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  umur  21  hari dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4 Hasil uji kuat tekan beton umur 21 hari
No Sampel Nilai Slump Kuat Tekan (MPa) 1 MA 8.5 30.40 2 MK 11 26.50 3 MM 10.5 33.60 4 AA 9 28.35 5 AK 8 35.10 6 AM 8 32.50 7 PA 9.5 25.10 8 PA 0.4 10 36.05 9 PA 0.45 8 34.45 10 PK 10 25.50 11 PM 8 30.35

## Analisis kekuatan beton dengan air dan agregat kasar yang berbeda
Dari  hasil  uji  kuat  tekan  beton  pada  umur  21  hari, seperti  terlihat  pada  Tabel  3,  terlihat  bahwa  kekuatan beton  bervariasi  tergantung  dengan  air  dan  agregat yang  digunakan.  Akan  tetapi,  secara  umum  terlihat bahwa  kuat  tekan  semua  sampel  yang  diuji  telah melampaui  kuat  tekan  yang  ditargetkan  sebesar  20 Mpa.  Kuat  tekan  terendah  yang  tercatat  adalah sebesar  25  MPa  untuk  sampel  dengan  menggunakan agregat batu gunung Awang Bangkal dan air PDAM.
Hal  menarik  yang  didapat  dari  hasil  uji  kuat  tekan tersebut  adalah  sampel  beton  dengan  menggunakan agregat  batu  gunung  Martadah  secara  konsisten
http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v3i2.71
memberikan  nilai  kuat  tekan  diatas  30  Mpa  meskipun menggunakan jenis air yang berbeda. Sedangkan untuk sampel  lainnya  kuat  tekan  relatif  hampir  sama bervariasai antara  25 s.d 35 MPa. Sebenarnya, sampel beton  dengan  menggunakan  agregat  batu  gunung Katunun  diperkirakan  memiliki  nilai  kuat  tekan  yang lebih  tinggi  daripada  beton  dengan  menggunakan agregat batu gunung Martadah, apalagi bila dibandingkan  dengan  beton  menggunakan  agregat batu  gunung  Awang  Bangkal.  Hal  ini  karena  batu gunung  Katunun  memiliki  nilai  abrasi  yang  lebih rendah dibandingkan dengan kedua batu tersebut.
Salah  satu  penjelasan  logis  yang  dapat  diambil terletak  pada  kondisi  agregat  pada  saat  pengecoran. Bila  dilihat  kadar  penyerapan  air  dari  ketiga  agregat tersebut, maka kadar penyerapan air  agregat Katunun hanya  berkisar  1/3  dari  agregat  yang  lain.  Sehingga, apabila  pada  saat  pengecoran  agregat  tidak  dalam keadaan  SSD,  maka  boleh  jadi  air  bebas  yang  ada terserap  oleh  agregat.  Dengan  kadar  penyerapan  air yang  cukup  rendah,  tentunya  air  bebas  yang  tersedia pada beton dengan agregat Katunun masih lebih besar bila  dibandingkan  dengan  beton  dengan  agregat lainnya.  Hal  ini  bisa  dibuktikan  dengan  perbandingan nilai slump pada sampel MA, MK dan MM. Nilai slump sampel  MK  adalah  yang  tertinggi  mengindikasikan bahwa adukan dalam keadaan lebih encer dibandingkan  yang  lain.  Dengan  keadaan  tersebut, maka nilai kuat tekan tentu saja menjadi lebih rendah. Apabila  kita  bandingkan  dengan  sampel  MA  dengan nilai slump yang rendah (sekitar 8), diperoleh nilai kuat tekan yang lebih tinggi.
Dari  hasil  tersebut,  maka  dapat  diketahui  bahwa kondisi agregat saat pengecoran sangat mempengaruhi  kuat  tekan  beton  yang  dihasilkan, terutama  apabila  kadar  penyerapan  air  dari  agregat cukup  tinggi.  Disarankan,  untuk  agregat  dengan  kadar penyerapan yang tinggi harus dalam keadaan SSD atau dalam  perhitungannya  memperhatikan  faktor  koreksi kebutuhan  air  lapangan.  Selain  itu,  sebaiknya  agregat jenis  ini  tidak  menggunanakan  fas  yang  terlalu  kecil dan  sebaliknya  agregat  dengan  kadar  penyerapan  air rendah menggunakan Fas yang kecil.
Adapun  untuk  jenis  air  yang  digunakan,  terlihat bahwa  ketiga  jenis  air  dapat  digunakan  dalam campuran beton. Bahkan, pada beton yang menggunakan  air  dari  alam  justru  memiliki  nilai  kuat tekan yang lebih tinggi dibandingkan dengan air PDAM. Hasil  ini  tentunya  masih  memerlukan  penelitian  lebih lanjut dikarenakan pada penelitian ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap air PDAM.
Analisis kekuatan beton dengan tingkat keekonomisan agregat kasar
Dari ketiga jenis agregat yang digunakan, harga per m 3 agregat  Awang  Bangkal  adalah  yang  paling  murah.
Murahnya  harga  agregat  ini  salah  satunya  karena tingkat  kekasaran  yang  dimiliki  tergolong  cukup rendah.  Akan  tetapi,  dari  hasil  pengujian  kuat  tekan, tidak ada nilai kuat tekan beton dengan  menggunakan agregat Awang Bangkal yang lebih rendah dari 25 MPa. Untuk  membuat  suatu  struktur  beton  dengan kekuatan struktur sedang, penggunaan agregat Awang Bangkal sangat direkomendasikan dari segi keekonomisan agregat kasar. Sebagai tambahan, untuk meningkatkan  kekuatan  beton  dengan  agregat  awang bangkal,  dapat  digunakan  FAS  yang  rendah  pada desain adukan beton.

## Analisis hubungan tingkat abrasi agregat kasar dan faktor air semen terhadap kekuatan beton
Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  pada  umur  21  hari mengindikasikan  bahwa  terdapat  hubungan  yang  kuat antara  nilai  abrasi  agregat  kasar  dengan  nilai  kuat tekan  beton.  Terlihat  bahwa  semakin  rendah  nilai abrasi  suatu  agregat,  maka  nilai  kuat  tekan  yang didapat akan semakin  besar. Fenomena ini  dapat jelas terlihat pada sampel AA, AK dan AM. Dimana batu split Gunung Katunun dengan nilai abrasi 24% dan batu split Gunung  Martadah  dengan  nilai  abrasi  25.8%  memiliki nilai  kuat  tekan  yang  besar  dan  batu  awang  bangkal dengan  nilai  abrasi  33.3%  memiliki  nilai  kuat  tekan yang jauh lebih rendah. Akan tetapi, pada sampel yang lain,  terlihat  bahwa  hubungan  antara  abrasi  dan  nilai kuat  tekan  hanya  terlihat  jelas  antara  sampel  MA  dan MM serta antara sampel PA dan PK.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  hal  ini berkaitan dengan kondisi agregat pada saat pengecoran. Tampak  bahwa kondisi agregat pada saat pengecoran  tidak  dalam  kondisi  SSD.  Terlihat  bahwa nilai  slump  beton  dengan  menggunakan  agregat Katunun (MK dan PK) lebih tinggi dibandingkan dengan sampel lain. Hanya pada sampel AK terlihat bahwa nilai slump  sama  dengan  sampel  AM  dan  bahkan  lebih rendah  daripada  sampel  AA.  Sehingga  nilai  kuat  tekan sampel AK lebih tinggi dari yang lain.
Selain itu, pada sampel PA, PA 0.45 dan PA 0.4, terlihat bahwa semakin rendah FAS terbukti dapat meningkatkan  kuat  tekan  beton.  Rendahnya  nilai  Fas juga dapat menutupi kelemahan agregat yang memiliki tingkat abrasi yang tinggi. Seperti terlihat pada gambar 4.6,  nilai  kuat  tekan  sampel  PA  0.4  dengan  FAS  0.4 memiliki  nilai kuat tekan paling tinggi yaitu sebesar 36 Mpa.  Padahal  agregat  Awang  Bangkal  memiliki  nilai abrasi  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  agregat lainnya.

## Hasil uji kuat tekan umur 28 hari
Sebanyak  3  (tiga)  buah  sampel  dari  masing-masing variasi  diambil  untuk  diuji  kuat  tekan  pada  umur  28 hari.  Hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  umur  28  hari dapat dilihat pada Tabel 5.
http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v3i2.71
Analisis kekuatan beton dengan air dan agregat kasar yang berbeda
Terlihat  bahwa  secara  umum  sampel  beton  dengan menggunakan agregat batu gunung Martadah memberikan  nilai  kuat  tekan  yang  lebih  konsisten dibandingkan dengan sampel lainnya.

## Tabel 5 Hasil uji kuat tekan beton umur 28 hari
No Sampel Nilai Slump Kuat Tekan (MPa) 1 MA 8.5 27.43 2 MK 11 27.83 3 MM 10.5 33.97 4 AA 9 31.93 5 AK 8 36.13 6 AM 8 33.10 7 PA 9.5 26.10 8 PA 0.4 10 35.27 9 PA 0.45 8 31.80 10 PK 10 27.53 11 PM 8 29.77
Hanya  terdapat  sedikit  perbedaan  dimana  hasil  uji kuat  tekan  beton  dengan  menggunakan  agregat Katunun  mengalami  peningkatan  pada  umur  28  hari. Sedangkan sampel beton menggunakan agregat Awang Bangkal mengalami penurunan kekuatan pada umur 28 hari.  Hasil  tersebut  bisa  saja  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor.  Pertama,  untuk  peningkatan  kuat tekan  sampel  dengan  agregat  Katunun  dimungkinkan karena  pada  umur  28  hari  beton  mengalami peningkatan  kekuatan  optimum  dan  setelah  itu peningkatan  kekuatan  sangatlah  kecil.  Kedua,  untuk penurunan  kuat  tekan  sampel  dengan  agregat  Awang Bangkal dimungkinkan terjadi karena adanya kesalahan pada  saat  pengadukan.  Ketidak  homogenan  adukan beton  dapat  menjadi  sebab  terjadinya  perbedaan kualitas bahkan pada satu adukan yang sama.

## Analisis kekuatan beton dengan tingkat keekonomisan agregat kasar
Baik  sampel  dengan  umur  21  hari  maupun  28  hari, sama-sama  menunjukkan  hasil  uji  kuat  tekan  diatas nilai  yang  ditargetkan.  Hasil  ini  semakin  menegaskan bahwa  dari  segi  keekonomisan,  dari  ketiga  jenis agregat  yang  digunakan,  agregat  Awang  Bangkal adalah  yang  paling  ekonomis.  Sehingga,  untuk membuat  suatu  struktur  beton  dengan  kekuatan struktur  sedang,  penggunaan  agregat  Awang  Bangkal sangat direkomendasikan.
Analisis hubungan tingkat abrasi agregat kasar dan faktor air semen terhadap kekuatan beton
Dari nilai kuat tekan beton pada umur 28 hari semakin menegaskan  hubungan  yang  kuat  antara  nilai  abrasi agregat  kasar  dengan  nilai  kuat  tekan  beton.  Terlihat
bahwa  semakin  rendah  nilai  abrasi  suatu  agregat, maka  nilai  kuat  tekan  yang  didapat  akan  semakin besar.  Selain  itu,  rendahnya  nilai  Fas  juga  dapat menutupi  kelemahan  agregat  yang  memiliki  tingkat abrasi  yang  tinggi.    Dimana  diketahui  dari  hasil pemeriksaan  material  bahwa  nilai  abrasi  batu  split gunung  Katunun  24%,  nilai  abrasi  batu  split  gunung Martadah  adalah  25.8%  dan  nilai  abrasi  batu  Awang Bangkal adalah 33.3%.

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  terdapat beberapa  poin  penting  yang  dapat  diambil  sebagai kesimpulan yaitu:
1. Sampel  beton  dengan  menggunakan  agregat  batu gunung  Martadah  memberikan  nilai  kuat  tekan yang lebih konsisten.
2. Untuk  struktur  beton  dengan  kekuatan  sedang, penggunaan  agregat Awang  Bangkal  sangat direkomendasikan.
3. Ketiga  jenis  air  yang  digunakan  pada  penelitian  ini dapat digunakan dalam campuran beton.
4. Rendahnya  nilai  FAS  dapat  menutupi  kelemahan agregat yang memiliki tingkat abrasi yang tinggi.

## Ucapan Terimakasih
Ucapan terimakasih ditujukan
kepada Balai Pengembangan  Teknologi  dan  Konstruksi Dinas Pekerjaan  Umum  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan Selatan  yang  membantu  dalam  pendanaan  dan  proses penelitian yang dilakukan.

## Referensi
Darwis,  Z.,  Baehaki,  B.,  &  Supriyadi,  H.  (2017).  Beton  Non- Pasir Dengan Penggunaan Agregat Lokal Dari Merak.
Jurnal Fondasi , 6 (1), 101–111. https://doi.org/10.36055/jft.v6i1.2019
Dermawan,  A.  S.,  Fauzan,  A.,  &  Yuniar,  D.  (2016).
PENAMBAHAN QUARTZ POWDER DALAM CAMPURAN  BETON  DENGAN  AGREGAT  LOKAL PILIHAN. Jurnal Sains Dan Terapan Politeknik Hasnur , 04 (02), 22–28.
Hariyono, A. B., Surya, A., & Purnamasari, E. (2018). Dengan Menggunakan  Agregat  Lokal  Split  Birayang. Jurnal Kacapuri , 1 (1).  Retrieved  from  https://ojs.uniska- bjm.ac.id/index.php/jurnalkacapuri/article/view/143 6/1230
Iskandar,  I.,  Tjitradji,  D.,  &  Eliatun,  E.  (2005).  Nilai  Slump Ideal  untuk  Perencanaan  Campuran  Beton  Mutu  50 MPa. MEDIA KOMUNIKASI TEKNIK SIPIL , 13 (2), 1–10. https://doi.org/10.14710/MKTS.V13I2.3903
Nicolaas,  S.,  &  Slat,  E.  N.  (2019).  Pemanfaatan  Beton Pemadatan  Mandiri  (  Self  Compacting  Concrete  ) Sebagai  Balok  Struktur  Dengan  Menggunakan Agregat. Jurnal Integrasi , 11 (2), 81–85.
https://doi.org/https://doi.org/10.30871/ji.v11i2.16
http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v3i2.71
51 Permatasari, S. (2019). Pengaruh Bahan Tambah Batu Bata Merah  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton  Fc  ’  21 Menggunakan  Agregat  Kasar  Pt  .  Amr  Dan  Agregat Halus Desa Sunggup Kota Baru . 8 (2), 155–161. Prasetia,  I.,  & Maulana,  A. (2019). Effects  of  crushed  stone waste  as  fine  aggregate  on  mortar  and  concrete properties. IOP  Conference  Series:  Materials  Science
and Engineering , 620 , 012040.
https://doi.org/10.1088/1757-899x/620/1/012040 Prasetia,  I.,  & Rizani, M.  F.  (2019).  Analysis  of  fly  ash  from PLTU Asam-Asam as a construction material in terms of  its  physical  and  mechanical  properties. MATEC Web of Conferences , 280 , 04013.
https://doi.org/10.1051/matecconf/201928004013 Rusdiyanur,  &  Prasetia,  I.  (2018).  KAJIAN  PEMANFAATAN AGREGAT  LOKAL  KALIMANTAN  TIMUR  SEBAGAI MATERIAL  KONSTRUKSI.  In  E.  T.  A.  Supar  (Ed.), Seminar  Nasional  Tahunan  V  PSMTS (p.  10). Retrieved  from  http://s2tekniksipil.ulm.ac.id/wp- content/uploads/2019/04/16.-Rusdiyanur-dan-Irfan- Prasetia.pdf
Yudiawati, Y., Rasul, A. W., & Karmila, T. (2017). MATERIAL AGREGAT  LOKAL  PILIHAN  UNTUK  PEMBUATAN BETON  MUTU  TINGGI. Seminar  Nasional  Riset Terapan , 1 (1), 40–49. Banjarmasin: Politeknik Negeri Banjarmasin.